A R G 69 



et supportées par de grands carreaux octogones de terre 

 cuite, portés eux-mêmes sur des piliers de même nature. 

 ( Voyez la fig. ) 



Dans plusieurs manufactures il n'y a point de voûte de 

 séparation entre les parties inférieures du four où l'on met 

 la couverte et la partie supérieure qui reçoit le cru. 



Lorsque les pièces sont ainsi disposées dans le four, on 

 en mure la porte avec des briques , et on allume le 

 feu sous la voûte inférieure; la flamme passe par les ou- 

 vertures qui traversent le plancher de séparation des deux 

 voûtes, et circule entre les pièces. Lorsqu'elles conimeneent 

 à rougir, on ne jette plus le bois sous la voûte, mais on 

 le pose transversalement sur l'ouverture par où on le jetoit, 

 et on l'y dispose en talus : la flamme plonge sous la voûte 

 pour sortir par les ouvertures dont nous avons parlé: la 

 chaleur augmente rapidemerit, et les pièces sont cuites en 

 trente à trente -six heures. On les défourne 5 elles sont 

 alors bonnes à être mises en couverte. 



Le four à poterie proprement dite est aussi défectueux 

 que toutes les autres parties de cet art ; c'est une simple 

 voûte : à son extrémité est une cheminée , et à son entrée 

 se place la plus grande partie du combustible ; il est séparé 

 des pièces par une cloison percée de trous. Les pièces sont 

 mises les unes sur les autres dans ce four, sans gazettes; 

 on y interpose du bois, de distance en distance : lorsque 

 le four est plein, on en muraille la porte. 



Nous avons dit que la pâte de la faïence commune étoit 

 ordinairement rouge, ou au moins jaune: elle est d'ailleurs 

 grossière et poreuse : elle supporte assez bien les passages 

 alternatifs du chaud et du froid , surtout si on a fait entrer 

 dans sa composition du ciment très -fin de cette même 

 pâte , ou du sable en grande quantité. 



Cette faïence est presque toujours fusible à une haute 

 température: et quand elle contient beaucoup de fer et de 

 chaux, elle est fusible à une température peu élevée, ou 

 bien elle s'y boursoufle. Ces mauvaises qualités exigent 

 une couverte très - diJBTérente de celle de la faïence fine : il 

 faut qu'elle soit très-fusible, et très-colorée ou même opaque. 



La faïence très-commune , que l'on nomme ordinairement 



